( 97 2 ) 



» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une petite pile thermo-électrique 

 de 3o éléments construite avec ces alliages par M. Ruhmkorff; placée 

 dans les mêmes conditions que les piles thermo-électriques ordinaires bis- 

 muth-antimoine d'un même nombre d'éléments, elle donne, avec les gal- 

 vanomètres, des effets qui sont six à huit fois plus considérables en inten- 

 sité. Ces effets sont même plus forts que ne l'indiqueraient les forces électro- 

 motrices desalliages employés; cela tient à ce que ces derniers sont meilleurs 

 conducteurs que l'antimoine. On pourrait encore aller au delà comme sen- 

 sihilité(i), et je ne doute pas, en raison de la facilité de leur construction, 

 que ces piles ne puissent être très-utilement employées dans l'étude de la 

 chaleur rayonnante. 



» Pour les piles thermo-électriques à forte tension, on peut avec avan- 

 tage se servir des couples(2), sulfure de cuivre-maillechort, disposées comme 

 je l'ai dit antérieurement dans le travail cité plus haut; mais le sulfure étant 

 peu conducteur, elles ne peuvent être utilisées que dans des circuits résis- 

 tants. Les couples (5) à alliage de cadmium et d'antimoine ont une puis- 

 sance un peu plus de deux fois moindre, mais le point de fusion de l'alliage 

 est tel qu'on ne peut guère dépasser 35o à /Joo degrés. Quant aux couples (6), 

 alliage d'antimoine et de zinc, qui ont été employés et dont on s'est déjà 

 occupé, ils ont un point de fusion un peu plus élevé que les précédents; 

 mais, comme leur force électromotrice est moindre, il faut un plus grand 

 nombre de couples pour produire le même effet. 



» La compa raison des pouvoirs thermo-électriques des corps, comme, on 

 a pu le voir d'après cet extrait, présente un sujet d'études des plus inté- 

 ressants, en ce qu'elle montre que des changements en apparence très-faibles 

 dans l'état des corps, ainsi que la présence de faibles quantités de matières, 

 modifient profondément leurs propriétés physiques. » 



en fondant, à pin sieurs reprises, l'antimoine du commerce avec moitié de son poids d'oxyde 

 d'antimoine, les deux matières étant pulvérisées et mélangées. Pour le bismuth, il faut le 

 maintenir en fusion pendant quelque temps avec ^y de son poids de nitrate de potasse. 



( i ) On augmenterait la sensibilité en se servant, pour métal positif, de l'alliage de cad- 

 mium et d'antimoine à équivalents chimiques égaux, mais auquel on ajouterait moins de ~ de 

 son poids de bismuth et seulement la quantité nécessaire de ce dernier métal pour que cet 

 alliage put permettre la formation des petits barreaux. Il faut aussi, pendant la fusion, éviter 

 la déperdition du cadmium. 



